yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
표 1. 석면의 모양과 굴절특성

                                           굴절률(근사값)
 석면의 종류                     형태와 색상                         복 굴절률
                                           신장율 신장율
                                           (상한) (하한)
                  - 꼬인 물결 모양의 섬유
                  - 다발의 끝은 분산
   백석면                                                     0.002~
                  - 가열되면 무색~밝은 갈색          1.54    1.55
 (Chrysotile)                                               0.014
                  - 다색성
                  - 종횡비는 전형적으로 10:1 이상
                  - 곧은 섬유와 섬유 다발
                  - 절단된 파편 존재
안소필라이트                                                     0.019~
                  - 무색~밝은 갈색               1.61    1.63
(Anthophyllite)                                             0.024
                  - 비다색성 내지 약한 다색성
                  - 종횡비는 일반적으로 10:1 이하


트레모라이트            - 곧고 휜 섬유                1.60    1.62
  (Tremolite)     - 절단된 파편이 일반적이며          ~1.62   ~1.64
                    큰 섬유 다발 끝은 분산된 모양                       0.02~
                  - 트레모라이트는 무색                              0.03
악티노라이트            - 악티노라이트는 녹색~약한 다색성      1.62    1.64
(Actinolite)      - 종횡비는 일반적으로 10:1 이하     ~1.67   ~1.68


                  - 곧은 섬유와 섬유 다발
                  - 다발 끝은 빗자루 같거나 분산된 모양
    갈석면                                                     0.02~
                  - 가열하면 무색~갈색             1.67    1.70
  (Amosite)                                                 0.03
                  - 약한 다색성
                  - 종횡비는 전형적으로 10:1 이상

                  - 곧은 섬유와 섬유 다발
                  - 긴 섬유는 만곡
    청석면                                                    0.014~
                  - 다발 끝은 분산된 모양           1.71    1.70
 (Crocidolite)                                              0.016
                  - 특징적인 청색과 다색성
                  - 종횡비는 전형적으로 10:1 이상
표 2. 석면의 모양과 굴절특성

                                                         분산염색
                                 신장율
석면의 종류              소광특성
                                 부호                               색상
                                       RI 용액
                                                        n⊥                  n∥

   백석면             섬유길이에                                                 청-자홍색
                                  +    1.550HD         청색
 (Chrysotile)         평행                                               (blue magenta)
                                                                         황금색에서
                                                                         황금자홍색
                                       1.605HD         청색
                                                                       (gold to gold
 안소필라이트            섬유길이에
                                  +                                      magenta)
(Anthophyllite)       평행

                                       1.620HD        청녹색                 황금색



                    파편은                1.605HD       연한청색                 노란색
트레모라이트
                  사소광(oblique)
(Tremolite)-
                   (10~20°)       +
악티노라이트
                   일부섬유는
 (Actinolite)                          1.605HD        노란색               연한 노란색
                   소광을 보임



                                                  파란 자홍색에서
   갈석면             섬유길이에                              연한청색
                                  +     1.680                             황금색
  (Amosite)          평행                          (blue magenta to
                                                     pale blue)


                                                   붉은 자홍색               파란 자홍색
                                        1.700
                                                  (red magenta)        (blue magenta)
   청석면             섬유길이에
                                  _
(Crocidolite)        평행
                                                       황금색
                                        1.680                           연한 노란색
                                                  (golden yellow)

                           HD = 높은 분산, RI 액체의 시리즈
Ⅲ. 수질(먹는물)편
1.0 개요
 1.1 목적
 음용지하수 중 석면의 특성을 관찰하여 정성과 정량분석을 하기 위한 것이다.
 1.2 적용범위
 수질(먹는물)시료 중의 석면분석에 사용되며 투과전자현미경으로 판단할 수 있는 석면의 정량범위는
길이가 10 ㎛를 초과하는 석면이고 허용가능 바탕시료의 범위는 0.01 MFL 이하이다.


2.0 용어 정의
 2.1 “석면상(Asbestiform)”이라 함은 같은 광물의 다른 정벽(habit)들 보다 높은 유연성과 강한 장
력을 가진 섬유 정벽의 특정 형태를 말한다.
 2.2 “석면(Asbestos)”이라 함은 수화물 상태의 규산염 광물(hydrated mineral silicates) 그룹의
명칭이다.
 2.3 “종횡비(Aspect Ratio)라 함은 섬유 미립입자의 직경에 대한 길이의 비를 말한다.
 2.4 “다발(Bundle)”이라 함은 3개 이상의 섬유들이 평행하게 배열되어 있는 구조로서, 각각의 섬유
들 사이의 틈이 1직경 이하로 떨어져 있는 구조이다.
 2.5 “클러스터(Cluster)”라 함은 모든 섬유들이 서로 섞여 있으며 단 하나의 섬유도 그 그룹에서
고립되지 않고, 모든 섬유들이 서로 섞여 무작위 배열된 섬유형태를 이루고 있는 구조이다.
 2.6 “EDXA”라 함은 에너지 분산 X선 분석(Energy dispersive X-ray analysis)을 말한다.
 2.7 “섬유(Fiber)”라 함은 본 실험법의 목적상, 최소 10 ㎛ 이상의 길이를 가지며 장단비(직경에 대
한 길이의 비)가 3:1 혹은 이상의 구조를 가진 것이다.
 2.8 “소섬유(Fibril)”라 함은 섬유의 특성을 잃지 않고서는 세분될 수 없는, 섬유다발(bundle)에서
분리될 수 있는 가장 작은 결정질 섬유를 말한다.
 2.9 “격자(Grid)”라 함은 TEM에서 관찰용 carbon extraction replica를 얹는 직경 3 mm의 200
mesh 구리 격자를 말한다.
 2.10 “교차(Intersection)”라 함은 장단비가 3:1보다 큰 장단비의 투과를 가지는 섬유의 비평행 접
촉 혹은 교차를 말한다.
 2.11 “매질(Matrix)”이라 함은 섬유 혹은 섬유들의 한쪽 끝은 자유로우나 다른 한쪽 끝은 입자에
의해 가려져 있거나, 혹은 내부에 박혀있는 섬유 혹은 섬유들을 말한다.
 2.12 “MFL”이라 함은 리터 당 100만 섬유(Million fibers per liter)이다.
 2.13 “SAED(또는 ED)”이라 함은 제한시야 전자 회절(Selected area electron diffraction)을 말
한다.
 2.14 “구조(Structure)”라 함은 석면을 포함할 수 있는 현미경상의 다발(bundle), 클러스터
(cluster), 섬유(fiber), 혹은 매질(matrix)을 나타낸다.
 2.15 “TEM(Transmission Electron Microscope)"이라 함은 투과전자현미경을 말한다.


3.0 분석장비 및 기구
3.1 투과전자현미경 : 반드시 EDXA를 갖추고 있어야 하며 교차점에서 탐침크기(spot size)를 직경이
250 nm 이하로 줄일 수 있어야 한다.
 3.1.1 EDXA : 에너지 분산 X선 분석기(Energy dispersive X-ray analyzer)
 3.2 회전시편대를 가진 고진공 탄소 증착기
 3.3 양의 압력을 가진 헤파필터 후드
 3.4 흄후드
 3.5 탁상용 저파워 초음파 배스(Ultrasonic bath)
 3.6 오존 생성기 : 중량의 1%의 농도에서 하루 당 최소 400 g의 오존을 생산할 수 있는 것
 3.7 석영 피펫
 3.8 수중사용이 가능한 UV 램프 : 파장 254 nm
 3.9 방수마커
 3.10 핀셋(쪽집게), 일회용 유리
 3.11 눈금 있는(Graduated) 피펫 : 1, 5, 10 mL 일회용 유리
 3.12 유리 혹은 일회용 플라스틱 여과기 : 직경 25 또는 47 mm의 필터사용
 3.13 진공 여과 플라스크 : 1,000 mL 측면 진공 흡입구
 3.14 혼합 셀루로스 에스테르(MCE) 막여과필터 : 직경 25 또는 47 mm(공극크기가 0.22 ㎛와 5.0
㎛ 이하인 것)
 3.15 일회용 페트리 접시 : 여과한 MCE막필터 보관용
 3.16 현미경용 유리슬라이드
 3.17 유선형 스켈펠 칼
 3.18 저온 오븐 혹은 캐비넷형의 데시케이터
 3.19 저온 플라즈마 회화기(asher)
 3.20 Jaffe 세척기
 3.21 200 mesh 구리로 된 TEM용 미세 격자
 3.22 탄소봉
 3.23 유리 혹은 폴리에틸렌 시료병 : 스크류식회전식 마개덮개가 있는 1,000 mL 용량의 것


4.0 시약 및 표준시료
 4.1 시약
 4.1.1 아세톤
 4.1.2 Dimethylformamide (DMF)
 4.1.3 빙초산(Glacial acetic acid)
 4.1.4 Chloroform
 4.1.5 1-methyl-2-pyrrolidone(1-methly-2-pyrolidinone 혹은 n-methyl-2- pyrrolidone)
: CAS No. 872-50-4
 4.2 석면 표준 시료(Standard reference material)7)

7) NIST(National Institute of Standards and Technology)의 1866b, 1867a 등
순수한 석면 또는 농도가 명시된 시판용 표준시료


5.0 시료채취 및 관리
 5.1 안전사항
 5.1.1 시료의 여과는 준비된 시료의 오염가능성을 피하기 위하여 깨끗한 헤파필터로 된 양의 압력을
가진 후드에서 수행되어야 한다.
 5.1.2 필터의 폐기는 배기후드 내에서 수행되어야만 한다.
 5.2 시료의 채취
 5.2.1 채수병의 준비
 5.2.1.1 물 시료는 1 L 유리 혹은 폴리에틸렌 병에 채수하되, 이 채수병은 한번도 사용되지 않은, 깨끗
한, 회전식 마개가 있는 것이어야 한다. 허용가능한 채수병의 바탕시료 수준은 10μm 초과하는 석면섬유
가 0.01 MFL 이하이다. 약 800 mL의 시료 2점을 각 지점에서 채수해야만 하며 시료채취 도중에는 어떠
한 보존제도 첨가되어서는 안 된다.
 5.2.1.2 사용 전에 석면이 없는 물(Fiber-free water)로 약 1/3을 채운 뒤, 30초 동안 흔들어서 두
번 세척하고, 석면이 없는 물로 완전히 채운 뒤 15분간 초음파 세척 후 사용한다.
 5.2.2 바탕시료(blank) 준비
 5.2.2.1 폴리에틸렌 병 사용 시, 배치 당 한개 혹은 각 24개의 병당 최소 한 병이 배경 농도 측정용으로
사용한다. 유리병을 사용할 경우, 각 24개 중 4개의 병에 대한 배경농도 시험을 수행한다. 채취된 시료들
이 매우 낮은 농도의 석면을 함유하는 것으로 보이거나 추가적인 신뢰도 확보가 필요할 때, 추가적인 바
탕시료를 준비한다. 허용가능한 배경농도 수준은 10μm 초과하는 석면섬유가 0.01 MFL 이하이다.
 5.2.3 시료 채취
 5.2.3.1 일반적인 물시료 채취방법이 적용되나, 대규모 저장 급수시설(bulk storage supply)에서는
석면입자크기의 수직적인 분포가 있을 수 있다. 만약 이들 급수시설에서 대표시료를 채취하는 경우, 수평
적인 분포뿐만 아니라 수직적인 분포를 대표할 수 있도록 여러 개의 시료가 채취되어야 한다. 이후 분석
을 위해 시료를 혼합하되 혼합은 현장에서는 진행할 수 없으며, 실험실 내에서 수행하여야 한다.
 5.2.3.2 급수 시설(distribution system)의 경우, 수도꼭지의 호스를 제거한 뒤 장시간 배수 후 채수해
야 한다. 대부분 급수 시설이 있는 건물들의 경우, 장시간 배수 한 후 수도꼭지에서 나오는 물이 신선한
물인지 알기 위해서 수온의 변화로 확인할 수 있다. 수도꼭지 혹은 밸브는 모든 시료들이 수집되기 전까
지는 조정하지 않도록 하며, 급수 시설의 마지막 끝에 있는 다른 수도꼭지들이나 소화전에서 시료를 취하
지 않도록 한다.
 5.2.4 시료의 양
 5.2.4.1 각각의 지점에서 적어도 800 mL정도의 시료 2점을 각각 채취하며 시료채취 도중 보존제의
첨가를 하지 않는다. 이정도 부피로 시료를 채취하면 시료병 내에 공간이 남게 되는데 이는 분석전에 흔
들어서 침전된 물질을 효과적으로 분산시키기 위함이다. 각각의 시료채취 병은 날짜, 시간, 장소, 시료번
호, 채취자 이름 등을 방수마커를 사용하여 표기한다.
 5.3 시료의 관리
 5.3.1 시료 이송
5.3.1.1 시료들은 채취 후 용기에 담아 밀봉하여 가능한 한 빨리 실험실로 운반한다. 시료 내 이끼나
박테리아의 번식을 막기 위하여 얼음과 함께 냉장용기 혹은 이에 준하는 장비에 보관하여 운반하되 시료
가 얼지 않도록 한다. 시료는 48시간 이내에 실험실에 도착하여 여과한다.
 5.3.2 시료 보관
 5.3.2.1 시료는 실험실에 도착한 즉시 여과하거나 그렇지 않으면 여과하기 전까지 4℃가 유지되는 냉
장용기 혹은 이에 준하는 장비에 넣어 보관한다.
 5.3.2.1 만약 채취된 시료를 48시간 내에 여과할 수 없는 경우, 시료가 담긴 용기를 UV 오존처리와
초음파처리를 하여야 한다.
 5.3.3 시료의 혼합
 5.3.3.1 실험실에 도착한 후 시료는 최대 5개까지 혼합할 수 있다. 혼합 시료는 시료채취 후 48시간
이내의 개별 시료로부터 준비되어야 하며, 48시간이 경과한 시료는 원래의 용기 내에서 O3-UV로 개별
적으로 처리해야 한다. 이 시료들은 원래의 용기내에서 초음파 처리한 후 분취하여 혼합시료를 만든다.
최대농도수준(MCL)의 1/5을 초과하는(> 10 μm보다 긴 섬유가 1.4 MFL) 혼합시료의 경우, 각각의 시
료를 여과하는 것이 좋다. 만약 이후에 원시료들을 개별적으로 여과해야 한다면, 그 시료들은 또 다시
원래 용기내에서 O3-UV 및 초음파 처리해야 한다.


6.0 분석절차
 6.1 시료 전처리
 6.1.1 초음파 처리
 6.1.1.1 시료의 초음파 처리는 최장 15분을 넘어서는 안 된다.
 6.1.1.2 초음파 처리의 실제 시작시간과 종결시간을 기록한다.
 6.1.2 여과
 6.1.2.1 여과할 시료의 부피는 시료 중 총부유고형분의 양과 석면의 농도, 여과장치의 직경에 따라 달
라진다.
 6.1.2.2 적절한 필터 시료는 일반적으로 표면에 희미한 색을 띤다.
 6.1.2.3 먹는물 분석의 경우 25 mm필터는 최소 10 mL, 47 mm필터는 최소 50 mL를 여과해야 한다.
시료는 여과 전에 격렬하게 흔들어 완전히 혼합되도록 하고 분취시료의 양은 최소 1 mL이상이어야 한다.
 6.1.2.4 시료의 탁도가 높아 1 mL 이하의 시료를 여과해야 하는 경우에는 단계적으로 희석한다.
 6.1.2.5 여과장치는 상용화된 1회용 여과장치 또는 다회용 여과장치를 사용한다.
 6.1.2.6 여과장치는 미리 석면이 없는 물로 적신 25 mm 또는 47 mm 여과기 위에 5.0 ㎛ MCE 필터를
놓고 이 위에 0.22 μm MCE 필터를 올려 놓은 후 여과기를 결합한다.
 6.1.2.7 시료를 여과장치에 첨가한 후 흡입한다.
 6.1.2.8 여과기의 측면은 세척하지 말고 필터 상에 쌓인 입자들을 교란시킬 수 있는 다른 인위적인 것
은 피해야한다.
 6.1.2.9 여과장치를 분해 후 0.22 μm MCE 필터를 깨끗한 페트리 접시로 옮긴다.
 6.1.2.10 페트리 접시의 뚜껑을 약간 열리도록 헐겁게 덮은 후, 클린 벤치 내에서 윗부분을 건조시킨
다.
6.2 분석
 6.2.1 격자준비
 6.2.1.1 관찰 위치를 확인할 수 있도록 표기가 된 석면 색인 찾기 격자를 분석에 사용한다.
 6.2.1.2 격자가 분석에 적합한 상태인지 확인하기 위하여 고배율에서 저배율(<1000×)로 시험한다.
 6.2.1.3 만약 격자가 다음과 같은 상태이면 폐기한다.
 - 섬유가 너무 많아서 정확한 계수가 어려운 경우(격자 당 50개 이상의 섬유가 있는 경우);
 - 쌓여있는 섬유들의 전체적인 분포가 눈에 띄게 불균질한 경우;
 - 섬유가 너무 많아서 SAED와 EDXA로 개별입자의 분석이 어려운 경우;
 - 대부분 격자의 탄소막 대부분이 부러졌거나 혹은 접혀져 탄소막으로 되어 있는 경우.
 6.2.2 섬유 계수 절차
 6.2.2.1 전형적인 격자들 가운데서 하나 선택한다.
 6.2.2.2 약 10~20,000배로 확대하여 스크린 중심의 형상이 중심점(eucentric point)에 있게 될 때까
지 시료의 높이를 조정한다.
 6.2.2.3 고니오미터의 경사는 0도로 조정한 후, 격자(Grid opening)의 왼쪽 최상단에서 부터 동쪽/서
쪽 또는 남쪽/북쪽 방향으로 훑어가며, 격자(Grid opening) 전체를 다 검사한다.
 6.2.2.4 섬유가 검출되었을 때, 직경과 길이를 스크린상에서 mm단위로 측정하며 최소 4개의 격자
(open grid)를 검사한다.
 6.2.2.5 섬유 계수는 분석 민감도(analytical sensitivity)가 0.2 MFL이 되었을 경우나, 적어도 시료
당 세 개의 격자를 사용하여 길이가 10 ㎛이상인 100번째 석면 섬유를 포함할 때 종료한다.
 6.2.3 석면확인절차
 6.2.3.1 석면으로 의심되는 섬유는 검경창에 들어왔을 때 형태적으로 확인된다.
 6.2.3.2 석면섬유의 크기는 단위가 표시된 원형 스케일을 사용함으로 알 수 있다.
 6.2.3.3 섬유는 중심에 초점이 맞추어지며 SAED 패턴은 현미경으로 볼 수 있는 구경을 사용함으로써
분석할 수 있다.
 6.2.3.4 SAED 패턴을 육안으로 조사하여 섬유를 4개의 범주 가운데 하나로 분류한다; (1) 백석면,
(2) 각섬석 그룹(갈석면, 청석면, 안소필라이트, 트레모라이트 및 악티놀라이트를 포함), (3) 모호함(불
완전 점 패턴), (4) 비석면
 6.2.3.5 시각적 동정을 시도하여 시료에서 발견된 석면으로 의심되는 각각의 구조들을 기록한다.
 6.2.3.6 석면 섬유에서 생성되는 화학조성을 알 수 있는 EDS가 사용되며 표준 석면의 화학조성과 비
교한다.
 6.2.3.7 모호한 구조로 동정되고 분류된 경우, 모두 EDS로 분석된다.
 6.2.3.8 기타 정성분석에 관한 세부사항은 다음 각 호의 방법을 준용한다.
  1. 미국 환경청(US EPA) 시험법 : EPA/600/R-94/134 Method 100.2 (Determination if
       Asbestos Structures over 10 ㎛ in Length in Drinking Water)
  2.   국제표준기구(International       Standard   Organization)   시험법    :   ISO   22262-1   Air
       quality-Bulk materials-Part 1 (Sampling and qualitative determination of asbestos in
       commercial bulk materials, 2012)
3. 제1호와 동등하게 투과전자현미경을 이용한 석면 분석방법을 제시하는 미국 환경청(US EPA),
       미국 국립산업안전보건연구원(NIOSH) 등의 석면 정성 분석방법
 6.2.4 계수법
 6.2.4.1 장단비가 ≥3:1이며 길이가 10 ㎛ 이상인 경우에 계수한다.
 6.2.4.2 모든 구조는 섬유로 계수된다.
 6.2.4.3 계단식 면을 가진 섬유는 최소와 최대 폭 사이로 지정한다.
 6.2.4.4 많은 평행 섬유들로 구성된 다발(Bundle)은 하나의 섬유로 계수되며 폭은 평균 다발(bundle)
의 추정치와 같다고 본다.
 6.2.4.5 한 개의 섬유가 비섬유성 조각에 붙어 있는 경우, 그리고 한쪽 끝부분만 보이는 경우, 끝이 보
이는 길이의 두 배로 기록된다.
 6.2.4.6 기타 정량분석에 관한 세부사항은 다음 각 호의 방법을 준용한다.
  1. 미국 환경청(US EPA) 시험법 : EPA/600/R-94/134 Method 100.2 (Determination if
       Asbestos Structures over 10 ㎛ in Length in Drinking Water)
  2.   국제표준기구(International      Standard   Organization)   시험법   :   ISO   22262-2   Air
       quality-Bulk materials-Part 2 (Quantative determination of asbestos by gravimetric
       and microscopical methods, 2014)
  3. 그 외 국제적으로 통용되는 투과전자현미경을 이용한 석면 정량 분석방법
 6.2.5 바탕시료와 대조시료
 6.2.5.1 최소 한 개의 바탕시료가 모든 시료 그룹마다 준비되어야 된다.
 6.2.5.2 바탕시료의 경우 47 ㎜, 0.22 ㎛ MCE필터에 석면이 없는 물 500 mL를 여과하여 준비하며
바탕시료준비는 실제 시료 준비에 사용되는 모든 절차와 동일하게 준비한다.
 6.2.5.3 바탕시료의 20 격자에 대한 섬유를 모두 기록한다.
 6.2.5.4 평균 섬유 농도는 0.01 MFL보다 적거나 혹은 아무리 큰 값이라도 대상 시료 중에 보고된 가장
낮은 개별시료 농도의 1%이하이어야만 한다.
 6.2.5.5 만약 값이 이 기준보다 더 큰 경우, 만족스런 바탕시료 값을 구하기 위한 추가적 분석이 진행되
어야만 한다.
 6.2.5.6 대조시료가 시료분석계획에 들어가야만 하는데 이는 알려진 섬유 농도를 가진 시료들에서 생
성될 수 있는 기대값을 보여주기 위함이다.
 6.3.6 계산
 석면섬유의 농도는 계수기준에서 섬유(Fiber, Cluster Fiber, Matrix Fiber 등)에 해당하는 계수결과
를 이용하여 산정한다.
 수질(먹는물) 시료에서 분석된 석면의 농도는 다음 식을 이용하여 산정한다.


        ×  ×  
     × −
        ×  × 


 여기서, CW: 수질(먹는물) 석면 농도, MFL(million fibers per liter)
Ae: 여과지 유효 면적, ㎟
           Fa: 석면 섬유(F, CF, MF 등) 수
           Rd: 희석 배율
           Gn: 계수 그리드(grid opening) 수
           Ga: 평균 그리드면적, ㎛2
           V : 여과량, mL


7.0 결과보고
 7.1 아래의 정보가 분석된 각 시료에 대해 보고되어야 한다.[서식 4]
 7.1.1 리터 당 백만섬유단위 (MFL)의 평균 석면 농도
 7.1.2 평균 농도에 대한 상위 및 하위 95%의 신뢰한계
 7.1.3 분석시 사용된 분취시료와 희석 요인
 7.1.4 유효 필터 면적
 7.1.5 시험에 사용된 필터의 총면적
 7.1.6 계수된 석면구조의 개수 및 사진기록
 7.1.7 분석의 민감도
 7.1.8 TEM 계수 기록지의 복사본
Ⅳ. 대기편
1. 시료채취 및 관리
 1.1 별표 3의 위해성 평가를 위한 실내·외 공기질(실외 대기질 및 실내공기질) 시료채취 및 관리는
석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법(환경부 고시)에 따르되, 실외 대기질 시료의 공기 중 석면 및 섬
유상 먼지를 채취하기 위한 최소 공기 채취량은 1,200 L를 기준으로 하며, 황사 등 현장 상황을 고려하
여 조정할 수 있다.
 1.2 별표 3의 위해성 평가를 위한 활동근거시료(ABS) 시료채취는 해당 시나리오별 시료채취 방법에
따른다.


2. 시료의 분석방법
 2.1 영향조사를 위해 채취한 실외 대기질 시료, 실내공기질 시료, ABS 시료 중 석면분석방법은 석면건
축물 실내공기 중 석면 측정방법(환경부 고시)-위상차현미경법(이하 “위상차현미경법”이라 한다)을
준용한다.
 2.2 실내·외 공기질, ABS 시료 중 석면 섬유의 계수는 종횡비 3:1 이상으로 길이 5 ㎛ 이상, 폭 3
㎛ 이하인 것을 대상으로 하며, 투과전자현미경으로 분석하는 경우에는 폭이 0.25 ~ 3 ㎛인 것을 대상으
로 한다.
 2.3 위상차현미경법을 이용하여 측정한 결과 0.01 f/㎤를 초과한 경우, 석면건축물 실내공기 중 석면
측정방법(환경부 고시)-투과전자현미경법(이하 “투과전자현미경법”이라 한다)을 준용하여 분석한
후 그 결과를 반영하여 계산된 농도로 생애초과발암위해도를 평가한다.


3. 석면섬유의 농도 산정
 3.1 위상차현미경법에 따른 석면섬유의 농도는 위상차현미경법 8.1 농도 계산에 따라 산정한다.
 3.2 투과전자현미경법을 이용하여 추가 분석한 경우 석면섬유의 농도는 투과전자현미경법 7.2.7 결과
의 계산에 따라 산정한다.
[서식 1] 석면 판정을 위한 점검표

                                                                                                신장률
       굴절률                                                                                                  분산염색 색깔 석면종류
                       형태          색상          다색성            복굴절률               소광각             부호
시료    (refractive                                                                                           (interference   (type of
                    (morphology)   (color)   (pleochroism)   (birefringence)   (extinction)    (sign of
        index)                                                                                                 color)       asbestos)
                                                                                              elongation)

        1.550



        1.605



굴절율     1.680



        1.700



        1.620
[서식 2]

                         암석 중 석면 시험기록부

                                                시험일자                               년         월         일
  시료번호
                                                시 험 자                                                 (인)

    시험항목                                         시 험 내 용

   정성분석

     형태          long,    wavy,     curly,    straight,   bundles,    isotropic,       non-fiber

     색상

    다색성

    복굴절률                     Low(        ),        Mod(      ),       High(        )

    소광형태                            Parallel(        ),   Oblique(       )

   신장율부호                            Positive(        ),   Negative(      )

             굴절액                             수직(⊥)                                 수평(∥)

              1.550

              1.605
  분산염색 색상
              1.680

              1.700

              1.620

                  석면종류                        확인                     석면종류                        확인

             Actinolite-asbestos                             Tremolite-asbestos

    석면종류    Anthopyllite-asbestos                                 Chrysotile

                  Amosite                                         Crocidolite

                  확인안됨



    시험방법              자연발생석면지역의 환경시료 중 석면 분석방법 - Ⅰ. 암석편
[서식 3]

                            토양 중 석면 시험기록부

                                                          시험일자                                    년       월         일
  시료번호
                                                          시 험 자                                                    (인)

   시험항목                                                   시 험 내 용

   정성분석
     형태             long,     wavy,     curly,         straight,   bundles,      isotropic,       non-fiber

     색상

    다색성

   복굴절률                          Low(        ),             Mod(      ),        High(         )

   소광형태                                 Parallel(            ),    Oblique(         )

  신장율부호                                 Positive(            ),    Negative(        )

             굴절액                                 수직(⊥)                                            수평(∥)

                1.550

                1.605
 분산염색 색상
                1.680

                1.700

                1.620

                   석면종류                                확인                      석면종류                           확인

             Actinolite-asbestos                                       Tremolite-asbestos
   석면종류     Anthopyllite-asbestos                                             Chrysotile

                    Amosite                                                   Crocidolite

                   확인안됨



   정량분석                                            점계수법(편광현미경)

                                                                                            검출수
                                      석면종류
                                                                           폭 3 ㎛ 이하                   폭 3 ㎛ 초과
            1

 계수된 석면 수   2

            3

            4
                                 합계
   함량 (%)                                         [(        ) / 400] X 100 =


   시험방법                 자연발생석면지역의 환경시료 중 석면 분석방법 - Ⅱ. 토양편
[서식 4]


                           수질(먹는물) 중 석면 시험기록부

                                                시험일자                년        월         일
         시료번호                                   시 험 자                                 (인)
                    시료명 :
          시료정보      채수량(L) :
                    필터직경(㎜) :

                    분석방법 :
                    현미경기종 :
                    총면적(㎟) :
          분석정보
                    유효필터면적(㎟) :
                    원시료희석비 :
                    여과된부피(mL) :

                      1


                      2


                      3


                      4


                      5


         격자 당 섬유수     6


                      7


                      8


                      9


                      10




                    Chrysotile(fibers) :
         시료 개수 결과   Amphibole(fibers) :
                    전체섬유(fibers) :


                     1       2       3     4    5    6    7    8        9        10
    바탕시료의 20격자
         섬유 개수 결과
                     11      12      13    14   15   16   17   18       19       20




          분석결과

                           (계수된 섬유수)*(유효필터면적)*(원시료희석비)
           MFL                                                      =
                                (총면적)*(여과된 부피)*1,000




[서식 5]
공기 중 석면 시험기록부

                                      시험일자                           년            월          일
 시료번호                                 시 험 자                                                 (인)
             시료명 :
  시료정보       채취량(L) :
             필터직경(㎜) :

             분석방법 : 실내 공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법 - 위상차현미경법
             래티클 : Walton Beckett, 그래티큘
             현미경 :
  분석정보
             W-B 그래티큘의 계수면적(㎟) : 0.00785
             유효시료채취면적(㎟) : 385
             정량한계(LOQ) : 10 개/100시야

              1       11   21   31    41       51        61     71       81           91


              2       12   22   32    42       52        62     72       82           92


              3       13   23   33    43       53        63     73       83           93


              4       14   24   34    44       54        64     74       84           94


              5       15   25   35    45       55        65     75       85           95


 시야 당 섬유수     6       16   26   36    46       56        66     76       86           96


              7       17   27   37    47       57        67     77       87           97


              8       18   28   38    48       58        68     78       88           98


              9       19   29   39    49       59        69     79       89           99


              10      20   30   40    50       60        70     80       90           100




             총섬유수(개) :
 시료 계수 결과    총시야수(시야) :
             시야 당 섬유수(개/시야) :


             전체 바탕시료에서 계수된 총섬유수(개) :
바탕시료 계수 결과   전체 바탕시료에서 관찰한 총시야수(시야) :
             시야 당 섬유수(개/시야) :


 시야 당 섬유수    (시료의 시야 당 섬유수 – 바탕시료의 시야 당 섬유수) (개/시야) :


  분석결과
                       (시야 당 섬유수)                   (       개/시야)
  섬유밀도                                     =                                  =        개/㎟
                   (W-B 그래티큘의 계수면적)                     0.00785 ㎟

              (섬유밀도)*(유효시료채취면적)                (         개/㎟)*(385㎟)
공기 중 석면 농도                                 =                                  =        개/㎤
                  (채취량)*1000                   (          L)*(1000㎤/L)
[별표 3]
                              자연발생석면의 위해성 평가방법


1. 위해성 확인
 기존 문헌 및 데이터베이스를 활용하여 자연발생석면지역 위해성 평가에 필요한 발암성 독성 영향,
노출 용량 및 수준을 조사하여 제시한다. 이 때 잠재적으로 문제가 될 수 있는 매체도 파악하여야 한다.
위해성 확인을 위한 자료로는 미국환경청의 IRIS(Integrated Risk Information System)의 데이터를
이용한다.


2. 대상 집단의 선정
 대상집단의 선정은 자연발생석면 인근 거주자들의 직업군과 주요활동, 과거노출, 토지이용 등을 기준
으로 각 특성에 맞게 층화추출법 등을 고려하여 적용한다.


3. 설문
 서식 1의 설문지를 이용하여 활동패턴 등의 설문을 실시하며, 대상 집단의 최소 설문조사 표본 수는
조사대상 지역 주민 수를 고려하여 허용오차(Cp) 10% 내외에서 현장 상황을 고려하여 다음 식을 이용
하여 산정한다. 단, 최소 설문조사 표본수가 조사대상 지역 주민수의 50%를 초과하는 경우에는 주민수
의 50%를 적용한다.

                                             
                                                 단    이면    
                                     
여기서, n = 최소 설문조사 표본 수
         Zα = 유의수준 α의 Z값(= 1.645, α = 0.1 일 때)
         p = 표본 비율(=0.5)
         Cp = 허용오차(=10%)
         N = 조사 대상지역 주민수
 대상 집단의 시간활동에 따라 근무시간, 여가시간, 거주시간 등을 평균 노출시간(50%)과 상위 노출
시간(95%)을 산정한다. 석면 노출은 최초노출과 노출기간이 주요한 변수 이므로 반드시 대상집단의
거주력, 최초노출력과 각 시나리오 활동별 노출시간을 파악한다.


4. 노출 평가
 자연발생석면지역에 대한 위해성 평가를 위해서 노출량에 대한 산정을 수행한다. 자연발생석면지역
의 노출평가는 고정식대기시료채취 및 ABS를 이용하여 사람의 호흡 위치에서 측정한다.


고정식대기시료 채취방법은 다음과 같다.
 1) 시료채취 펌프를 이용하여 멤브레인 여과지(Mixed Cellulose Ester membrane filter)로 공기
        중 입자상 물질을 여과 채취한다.
 2) 시료채취는 바닥으로부터 약 1.5m 높이에서 실시한다.